5() Edvard BjörnsBon 
Kvalitativt bekräftar däremot kurvan i fig. 12 Guertlers satser om lednings- 
förmågans temperaturkoefficient för legeringar: »Die Kurven des Teraperaturkoeffi- 
zienten der Leitfähigket binärer Legierungen, die eine ununterbrochene Reihe von 
Mischkrystallen bilden, fallen von den Werten der reinen Komponenten (här Ag 
och Ag^Sn) zuerst sehr steil ab, uud haben gegen die Mitte zu ein sehr flaches 
Minimum, derart. dass der Zusatz einer gewissen Menge eines zweiten Metalls zum 
ersten zuerst eine ungleich stärkere Erniedrigung der Leitfähigkeit hervorruft als 
der gleiche Zusatz bei schon erreichtem höheren Gehalt.» 
»Der Temperaturkoeffizient der mischkrystallfreien Legierungen ist dem der 
reinen Metalle gleich» 
Då dessa satser gälla, är det mycket sannolikt, att man på dessa legeringar 
får tillämpa Matthiessens regel: 
•^ra ~JPaJ 
d. v. 8. den verkliga ledningsförmågan % förhåller sig till den additivt beräknade 
som det verkligen observerade värdet på Pa till det additivt beräknade Pam- Med 
hjälp av denna lag kan man sålunda av fig. 12 skattningsvis beräkna det sp. 
ledningsmotståndet för dessa legeringar. 
Till min lärare, Professor J. R. Eydberg, som först väckt mitt intresse för de 
frågor, vilka här behandlats, anhåller jag att få uttala mitt hjärtligaste tack för de 
vårdefulla råd och upplysningar, varmed han främjat mitt arbete. Likaledes ber 
jag att här få tacka Kand. B. Psilanderhielm och Fil. Lic. B. Möller för den hjälp, 
de välvilligt lämnat mig, den förre genom utförandet av den kemiska analysen av 
mina legeringar och den senare vid korrekturläsningen. 
